60 I- -H. L. Vogt. 



skopischen Präparate 1 ) des an sich durchsichtigen und 

 schwach bräunlich gefärbten Grlases finden wir das Kupfer 

 bald in winzigen, regelmässig entwickelten Oktaederchen 

 (Fig. 20, d), am öftesten erscheint es jedoch in äusserst 

 dünnen Tafeln, nämlich plattenförmig verzogenen Oktaedern 2 ) 

 (Fig. 20, a & &), die oft mehr oder wenig lappig sind (Fig. 

 20, c). Die Krystalle zeigen die gewöhnliche kupferrothe 

 Farbe; die Tafeln sind, trotz ihrer winzigen Dicke (bis zu 

 ca. 0.001 mm. und darunter hinab), ganz undurchsichtig 3 )^ 

 und das Grlas verdankt hier, wie auch bei dem Aventurin- 

 feldspath, dem Lichtreflex der Krystalltafeln seinen eigen- 

 thümlichen Schiller. 



Auch in einigen zufällig mitgebrachten Gaarschlacken, 

 wo sich Cuprit in bedeutenden Mengen ausgeschieden hatte, 

 von dem Kupferwerke Oker, wiederum in mehreren glasigen 

 Concentrationsschlacken von der Halsbrüchner Hütte bei 

 Freiberg finden wir die kleinen Krystalle von gediegenem 

 Kupfer zuwieder, immer dem Auftreten in dem Aventurin- 

 glase in jeder Beziehung entsprechend; — die Ausscheidung- 

 des metallischen Kupfers aus den Silikatmagmata scheint 

 somit eine alltägliche Sache zu sein. 



*) Es mag hier als historischer Notitz eingeschoben werden, dass- 

 das Aventuringlas einer der ersten Gegenstände von mineralogisch- 

 geologischer Natur war, der mikroskopisch untersucht wurde; schon 

 in 1807 machte nämlich I. G. Gähn in Fahlun Hausmann dar- 

 auf aufmerksam, dass man unter dem Mikroskop kleine tafelför- 

 mige, 3- oder 6-seitige Krystalle im dem Glase wahrnehmen konnte. 

 (Wühler, 1. c). 



2 ) Das natürliche Kupfer erscheint bekanntlich sehr oft in Zwillingen - t 

 deswegen könnte man vermuthen, das die 6- und 3-seitigen Tafeln 

 in der That Zwillinge wären (Zwillingebene eine Oktaederfläche 

 und Zwillingachse sehr stark verkürzt) ; dies scheint doch nicht 

 der Fall zu sein. 



3 Bekanntlich hat man lange geglaubt, dass äusserst dünn gewalztes 

 oder gehämmertes Kupfer undurchsichtig ist; in der That ist es 

 auch kürzlich A. Kun dt gelungen die Brechungsexponente des 

 Kupfers, — wie auch des Silbers, Golds, Piatinas, Eisens, Nickels 

 und Wismuths, — festzustellen (Wiedemanns Ann. d. Physik u. 

 . Chemie. 1888, B. 270). 



